Optimalisasi Persentase Berat Ekstrak Kulit Buah Nipah sebagai Green Corrosion Inhibitor dengan Variasi Suhu dan Lama Paparan
Ulikaryani 1* , Unggul Satria Jati 1 , Nurlinda Ayu Triwuri 2
1 Jurusan Teknik Mesin, Politeknik Negeri Cilacap, Dr. Soetomo No. 1 Cilacap, Jawa Tengah, 53212, Indonesia
2 Program Studi Teknologi Pengendalian Pencemaran Lingkungan , Politeknik Negeri Cilacap, Dr. Soetomo No. 1 Cilacap, Jawa Tengah, 53212, Indonesia
*E-mail: ulikaryani@pnc.ac.id
Diajukan: 17 Oktober 2023; Diterima: 09 Desember 2023; Dipublikasi: 22 Desember 2023

## Abstrak
Penelitian  sebelumnya  telah  diketahui  bahwa  ekstrak  limbah  kulit  buah  nipah  ( Nypa  Fruticans  Wurmb )  memiliki potensi  sebagai  penghambat  laju  korosi  pada  logam.  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  dilakukan  untuk  mengetahui persentase  berat  ekstrak  yang  optimal  sebagai green  corrosion  inhibitor dalam  menghambat  laju  korosi  pada  baja karbon ASTM A36 melalui metode weight loss dan uji polarisasi potensiodinamik. Daya hambat korosi baja karbon ASTM  A36  menggunakan  ekstrak  kulit  buah  nipah  ditentukan  pada  berbagai  persen  berat  ekstrak  pada  inhibitor terhadap variasi suhu dan lama paparan dengan media korosifnya. Efisiensi inhibisi meningkat dengan meningkatnya persen  berat  ekstraknya.  Efisiensi  inhibisi  tertinggi  berdasarkan  uji weight  loss sebesar  97,87%  dengan  laju  korosi 0,00002 mpy yang diperoleh pada persentase ekstrak 15% dengan lama paparan 4 hari. Sedangkan, berdasarkan uji polarisasi  potensiodinamik diperoleh  laju  korosi  terendah  terdapat  pada  sampel  dengan  persentase  ekstrak  12%b/v inhibitor sebesar 1,6747 mmpy dengan efisiensi inhibisi sebesar 76,13% pada suhu 30 o C. Berdasarkan hasil uji dapat pula disimpulkan bahwa semakin tinggi suhu paparan maka akan semakin meningkatkan laju korosi. Sedangkan, lama waktu paparan tidak selalu meningkatkan laju korosi pada sampel dengan inhibitor. Hal ini dimungkinkan dipengaruhi oleh  efek  jenuh  dari  adsorpsi  inhibitor  terhadap  logam  itu  sendiri.  Sedangkan  pada  sampel  tanpa  inhibitor  selalu menunjukkan peningkatan laju korosi seiring dengan bertambahnya lama waktu paparan
Keywords: Green Corrosion Inhibitor; Kulit Nipah; ASTM A36

## Abstract
Previous research found that nypa fruit husk waste ekstract (Nypa Fruticans Wurmb) has the potential to inhibit the rate of corrosion in metals. Therefore, this research was conducted to determine the optimal weight percentage of the extract as a green corrosion inhibitor in inhibiting the rate of corrosion on ASTM A36 carbon steel through the weight loss method and potentiodynamic polarization test. The corrosion inhibitory power of ASTM a36 carbon steel using nypa  fruit  rind  extract  was  determined  at  various  weight  percentages  of  the  extract  in  the  inhibitor  against  in temperature and length of exposure to corrosive media. Inhibition efficiency increased with increasing weight percent of  the  extract.  The  highest  inhibition  efficiency  based  on  the  weight  loss  test  was  97.87%  with  a  corrosion  rate  of 0,00002 mpy obtained at  an extract  percentage of 15% with an exposure time of 4 days. Meanwhile, based on the potentiodynamic  polarization  test,  the  lowest  corrosion  rate  was  found  in  the  sample  with  an  inhibitor  extract percentage of 12% w/v of 1.6747 mmpy with an inhibition efficiency of 76.13% at a temperature of 30 o C. Based on the test  result,  it  can  also  be  concluded  that  the  higher  the  exposure  temperature,  the  corrosion  rate  will  increase. Meanwhile, long exposure times do not always increase the corrosion rate of samples with inhibitors. This influenced by the saturation effect of the adsorption inhibitor on the metal itself. Meanwhile, samples without inhibitor always show an increase in the corrosion rate with increasing exposure time.

## Keywords: Green Corrosion Inhibitor; Nypa Fruticans; ASTM A36 Steel

## 1. Pendahuluan
Secara umum inhibitor korosi berasal dari senyawa organik dan anorganik yang mengandung gugus dengan pasangan elektron bebas, seperti senyawa nitrit, kromat, fosfat dan senyawa lainnya [1]. Bahan kimia sintetik ini merupakan bahan kimia  yang berbahaya, harganya  cukup  mahal dan tidak ramah  lingkungan  [2].  Inhibitor korosi  yang aman dan ramah
lingkungan akhirnya menjadi inhibitor korosi yang potensial. Green Corrosion Inhibitor merupakan inhibitor korosi yang berasal dari bahan alami seperti ekstrak  dari  buah, daun, biji dan kulit dari tumbuhan. Adsorpsi inhibitor korosi alami dapat  mencegah  korosi  dengan  mengurangi  luas  permukaan  logam  aktif  dan  meninggalkan  area  tidak  aktif  pada permukaan yang terpapar media korosif [2][3]. Green corrosion inhibitor bekerja berdasarkan struktur bahan aktif dari bahan alami tersebut. Beberapa penelitian telah menjelaskan perbedaan pengaruh jenis tanaman, hal ini tergantung pada senyawa penyusunnya. Tanin merupakan senyawa anti korosif, biodegradable dan  senyawa organik tidak beracun [4].
Tanin  merupakan  polifenol  yang  diekstraksi  dari  bagian  tumbuhan,  biasanya  berupa  batang  pohon  semisal chestnut, quebracho , mimosa dan mangrove. Komponen utama tanin adalah gula, asam galat, asam fenolik alami dan flavonoid [5][6]. Tanin juga banyak terdapat pada tempurung kelapa, cocor bebek, eceng gondok, kulit buah coklat, kulit manggis dan daun jambu biji[7][8][9].

## Gambar 1 . Green Corrosion Inhibitor
Nipah ( Nypa Fruticans Wurmb ) merupakan palem yang paling umum ditemkan di hutan bakau Asia Tenggara. Nipah merupakan satu-satunya tumbuhan mangrove berjenis palem yang mengandung minyak, tepung, gula dan lainnya. Nipah sangat bermanfaat untuk banyak  kegunaan seperti halnya tanaman kelapa [10][11][12]. Buah nipah dapat dimanfaatkan untuk  membuat  berbagai  macam  masakan,  salah  satunya  selai.  Limbah  kulit  buah  nipah  saat  ini  baru  dimanfaatkan sebagai  bahan  baku  briket  arang  [13]  dan  asap  cair  [14].  Sedangkan,  limbah  kulit  buah  nipah  telah  diteliti  memiliki kandungan tanin terkondensasi dengan ciri berwarna hijau kehitaman [15].
Gambar 2 . Limbah Kulit Buah Nipah
Penelitian sebelumnya diketahui bahwa tannin terkondensasi banyak terkandung pada tanaman nipah. Penelitian tersebut juga menyebutkan campuran esktrak kulit buah nipah dapat menghambat laju korosi pada logam baja karbon ST 37 [15]. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui persentase berat ekstrak kulit buah nipah yang optimal sebagai green corrosion inhibitor dalam menghambat laju korosi pada baja karbon ASTM A36 melalui metode weight loss dan uji polarisasi potensiodinamik.

## 2. Material dan Metode
2.1. Alat dan Bahan
Bahan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain limbah kulit buah nipah,  baja karbon ASTM A36, aquadest, etanol  PA  96%,  aseton  dan  HCl  37%.  Bahan-bahan  tersebut  disiapkan  sebelum  proses  inhibisi  dilakukan.  Alat  yang digunakan  antara  lain  wadah  sampel,  pipet,  aluminum  foil,  jangka  sorong,  timbangan  analitik  0,0001  gram, rotary evaporator ,  corong buchne r,  pemotong  kulit  buah  nipah, grinder ,  amplas  grade  400  dan  800, tissue ,  kertas  saring whatmann no. 42, gelas ukur, beker gelas, kertas lakmus dan alat uji polarisasi potensiodinamik.
2.2. Metode
Metode penelitian dilakukan secara kuantitatif dengan menghitung efisiensi inhibisi ekstrak dalam menghambat laju korosi melalui uji weight loss kemudian dilanjutkan uji polarisasi potensiodinamik. Tahapan penelitian dijelaskan melalui diagram alir penelitian pada Gambar 3. berikut ini.
Gambar 3. Diagram alir penelitian
Penelitian  tentang green  corrosion  inhibitors berbahan  limbah  kulit  buah  nipah  secara  umum  bertujuan  untuk mengetahui efisiensi inhibitor kulit buah nipah terhadap laju korosi baja karbon ASTM A36. Untuk menentukan efisiensi
Mulai
1. Proses pengumpulan dan preparasi limbah kulit buah nipah
2. Preparasi material baja karbon ASTM A36
3. Preparasi media korosif (HCL 37%)
Proses ektraksi limbah kulit buah nipah dengan metode maserasi
Proses inhibisi ekstrak limbah kulit buah nipah terhadap baja karbon ASTM A36 pada media korosif HCl dengan variasi suhu dan lama paparan
Uji Weight Loss Uji Polarisasi Potensiodynamic Analisa laju korosi berdasarkan berat awal dan akhir sampel Analisa laju korosi berdasarkan prinsip polarisasi sampel yang terkorosi Analisa data pengamatan Kesimpulan Selesai
inhibisi, sampel tanpa unhibitor kulit nipah akan dibandingkan dengan sampel yang diberi inhibitor kulit nipah selama interval waktu yang ditentukan melalui uji Weight Loss. Sampel kemudian juga diuji dengan polarisasi potentiodinamik untuk melihat laju korosi sampel baja ASTM A36 tanpa inhibitor dan dengan inhibitor berdasarkan kurva tafel equation. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data kuantitatif.
Perhitungan  menggunakan rumus weight loss utnuk  mengetahui efisiensi  inhibisi  berdasarkan  ASTM G 185-06, yaitu [16]:
Penghitungan laju 𝐶 𝑅 = 22,3 ×𝑊 𝐷×𝐴 𝑠 ×𝑇 (1)
Dimana C R adalah Corrosion Rate atau laju korosi (mpy), W adalah Weight Loss atau kehilangan berat (mg), D adalah Densitas dari spesimen (g/cm 3 ), A s adalah Surface Area atau luas area pada specimen yang terpapar media korosif (in 2 ) sedangkan T adalah Eksposur Time atau waktu paparan (dalam satuan day atau hari).
IE (Efisiensi Inhibisi) = (1 - CR i /CR o ) x 100%
Dimana CR i adalah laju korosi dari sampel dengan inhibitor dan CR o adalah laju korosi sampel tanpa inhibitor, yang kemudian dibuat grafik perbandingannya.
Laju korosi  juga dicari tau dengan  metode  Polarisasi Potensiodinamik  menggunakan standard ASTM G5-94[17]  yang kemudian hasilnya ditampilkan dalam bentul grafik Tafel Equation.

## 3. Hasil dan Pembahasan
3.1. Uji weight loss
Uji weight loss dilakukan untuk mengetahui laju korosi yang didasarkan pada perbedaan berat awal dan berat akhir sampel  setelah  dilapisi  dengan  green  inhibitor  masing-masing  0  %  (tanpa  inhibitor),  3  %,  6  %,  9  %,  12  %  dan  15% terhadap 100 ml larutan HCl 37% kemudian dilakukan perendaman selama 4 hari sebagai lama waktu paparan inhibisinya, gambar 4 menunjukan proses perendaman sampel baja. Berdasarkan perhitungan weight loss diperoleh laju korosi yang terjadi pada setiap sampel, hasil perhiutngan dapat dilihat pada tabel 1.
Tabel 1. Laju korosi tiap sampel berdasarkan uji weight loss Hari ke- A0 (mpy) A3 (mpy) A6 (mpy) A9 (mpy) A12 (mpy) A15 (mpy) 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00013 0.00059 0.00229 0.00051 0.00055 0.00017 2 0.00094 0.00635 0.00130 0.00026 0.00027 0.00002 3 0.00104 0.00098 0.00079 0.00056 0.00069 0.00025 4 0.00095 0.00090 0.01261 0.00438 0.00066 0.00039
Keterangan : Sampel A0 = sampel tanpa green corrosion inhibitor, Sampel A3 = sampel dengan green corrosion inhibitor sebesar 3% b/v, Sampel A6 = sampel  dengan  green  corrosion  inhibitor sebesar 6% b/v, Sampel A9 = sampel dengan green  corrosion  inhibitor sebesar 9% b/v, Sampel A12 = sampel dengan green corrosion inhibitor sebesar 12% b/v, Sampel A15 = sampel dengan green corrosion inhibitor sebesar 15% b/v.
Dari perhitungan yang dilakukan maka dapat diketahui laju korosi tertinggi terdapat pada sampel baja dengan green corrosion inhibitor 6% b/v dengan lama paparan selama 4 hari yaitu sebesar 0,01261 mpy. Sedangkan, laju korosi terendah terdapat pada sampel baja dengan green corrosion inhibitor dengan persentase 15% b/v dengan lama paparan selama 2 hari yaitu sebesar 0,00002 mpy. Sedangkan efisiensi inhibisi dapat dihitung dengan rumus ASTM G 185-06: [11]
𝐼𝐸 = (1 − 𝐶𝑅𝑖 𝐶𝑅𝑜 ) × 100%
(2)
dimana,  IE  adalaj  Efisiensi  inhibisi  (%),  CRi  adalah  laju  korosi  dari  sampel  dengan  inhibitor  (mpy),  sedangkan  CRo adalah  laju korosi dari  sampel tanpa  inhibitor (mpy). Untuk sampel dengan  laju korosi terendah terdapat  pada sampel A15 dengan lama paparan 2 hari, dimana diperoleh efisiensi inhibisi sebesar 97,87%.
𝐼𝐸 = (1 − 0,00002 0,00094 ) × 100% = 97,87%.
Gambar 4. Perendaman sampel baja pada media korosif HCl
Gambar 5. Grafik pengaruh persentase inhibitor terhadap laju korosi
Berdasarkan grafik pada gambar 5 tersebut menunjukkan lama paparan tidak selalu meningkatkan laju korosi pada sampel dengan inhibitor. Hal  ini dimungkinkan dipengaruhi oleh efek jenuh dari adsorpsi inhibitor terhadap logam itu sendiri. Sedangkan pada sampel tanpa inhibitor selalu menunjukkan peningkatan laju korosi seiring dengan bertambahnya lama waktu paparan.

## 3.2. Uji Polarisasi Potensiodinamik
Pengujian  polarisasi  potensiodinamik  dilakukan  di  Laboratorium  Korosi  dan  Kegagalan  Material  Jurusan  Teknik Material dan Metalurgi FTI ITS Surabaya. Pengujian  ini  menggunakan alat uji CorrTest dengan software CS Studio5 . Perangkat  uji  terdiri  dari  elektroda  acuan,  elektroda  kerja,  dan  elektroda  bantu  yang  bertujuan  untuk  mengetahui  laju korosi material pada larutan HCl pada PH 5 dengan persentase inhibitor 0%, 3%, 6%, 9%, 12%, dan 15%.
-1.0E-02 0.0E+00 1.0E-02 2.0E-02 1 2 3 4 Laju ko ro si (mp y) Lama paparan (hari) Grafik Pengaruh Persentase Inhibitor terhadap Laju Korosi A0 (0% inhibitor) A3 (3%b/v inhibitor) A6 (6%b/v inhibitor)
A9 (9%b/v inhibitor) A12 (12%b/v inhibitor) A15 (15%b/v inhibitor)
Gambar 6 . Perangkat uji polarisasi potensiodinamik
Tabel 2 . Laju korosi tiap sampel berdasarkan uji polarisasi potentiodynamic
Sampel (%) Laju Korosi (mmpy) Suhu (30 o C) Suhu 60 o C 0 7,0152 11,389 3 2,9586 Tidak diuji 6 1,9182 Tidak diuji 9 1,8494 8,0413 12 1,6747 5,2968 15 2,155 Tidak diuji
Berikut adalah tabel hasil pengujian polarisasi dengan variasi suhu yaitu pada suhu 30 o C dan suhu 60 o C, Berdasarkan hasil  pengujian  polarisasi  potensiodinamik  diperoleh  laju  korosi  terendah  terdapat  pada  sampel  A12  dengan  12%b/v inhibitor  sebesar  1,6747  mmpy  dengan  efisiensi  inhibisi  sebesar  76,13%  pada  suhu  30 o C.  Hasil  pengujian  juga menunjukkan bahwa semakin tinggi suhu maka laju korosi juga semakin meningkat.
Pada pengujian tersebut didapatkan kurva polarisasi potensial material yang digunakan dengan acuan standar ASTM G5-94 ( Standard Method for Making Potensiostatic and Potentiodynamic Anodic Polarization Measurement ) [17].
Gambar 8. Sampel A9 pada suhu 30 0 C dan 60 0 C
Gambar 9 . Sampel A12 pada suhu 30 0 C dan 60 0 C
Berdasarkan  kurva  Tafel  Equation  diketahui  bahwa  pada  sampel  A12  dengan  lama  paparan  4  hari  terlihat  kurva bergeser ke kanan yang artinya korosi yang terjadi adalah korosi anodik. Sedangkan, kurva bergeser ke bawah artinya korosi  yang  terjadi  semakin  rendah  [18].  Sehingga  dapat  diketahui  bahwa  green  corrosion  inhibitor  yang  terbuat  dari ekstrak kulit nipah dapat menghambat laju korosi. Hal ini, dapat dijadikan sebagai faktor pendukung  untuk pembuatan green  corrosion  inhibitor dari  bahan  alam  yaitu  kulit  buah  nipah  agar  dapat  diproduksi  lebih  banyak  dan  dapat dimanfaatkan untuk melindungi logam baja bahan perpipaan air PDAM maupun logam-logam lainnya.

## 4. Kesimpulan
Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa laju   dan efisiensi inhibisi tergantung pada persentase ekstrak limbah kulit buah nipah di dalam  campuran pelapisnya. Hasilnya  menunjukkan bahwa  limbah kulit buah nipah  menunjukkan kinerja  yang  sangat  baik  yaitu  lebih  dari  80%  dengan  lama  paparan  4  hari    dengan  efisiensi  inhibisi  sebesar  97,87% dengan  laju  korosi  0,00002  mpy  yang  diperoleh  pada  persentase  ekstrak  15%. Sedangkan,  berdasarkan  uji polarisasi potensiodinamik diperoleh laju korosi terendah terdapat pada sampel dengan persentase ekstrak 12%b/v inhibitor sebesar 1,6747 mmpy dengan efisiensi  inhibisi  sebesar 76,13% pada suhu 30 o C.  Berdasarkan hasil uji dapat  pula disimpulkan bahwa semakin tinggi suhu paparan maka akan semakin meningkatkan laju korosi. Sedangkan, lama waktu paparan tidak selalu meningkatkan laju korosi pada sampel dengan inhibitor. Hal ini dimungkinkan dipengaruhi oleh efek jenuh dari adsorpsi inhibitor terhadap logam itu sendiri. Sedangkan pada sampel tanpa inhibitor selalu menunjukkan peningkatan
laju korosi seiring dengan bertambahnya lama waktu paparanserta diketahui pula nerdasarkan grafik tafel equation kurva pada sampel dengan laju korosi terendah semakin bergeser kebawah yang artinya kororsi yang terjadi semakin rendah dan kurva begeser ke kanan yang artinya terjadi korosi anodik pada sampel tersebut.

## Ucapan Terimakasih
Ucapan terimakasih disampaikan kepada Direktorat Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang telah membiayai penelitian ini dalam program Hibah Penelitian dan Pengadian Masyarakat Tahun 2023 dengan no. SK 056/PL43/HK.07/2023.

## Daftar Pustaka
[1]  G. Haryono, B. Sugiarto, and H. Farid, “Ekstrak Bahan Alam sebagai Inhibitor Korosi,” Pros. Semin. Nas. Tek.
Kim. “Kejuangan” Pengemb. Teknol. Kim. untuk Pengolah. Sumber Daya Alam Indones. , pp. 1–6, 2010.
[2]  L. A. K. and A. A. Omnia S. Shehata, “Green Corrosion Inhibitors, Past, Present, and Future,” IntechOpen , 2018, doi: 10.5772/intechopen.72753.
[3]  A. Rochmat, G. Liantony, and Y. D. Septiananda, “Uji Kemampuan Tanin Daun Ketapang Sebagai Inhibisi Korosi Pada Baja Mild Steel Dalam Pipeline,” J. Integr. Proses , vol. 8, no. 1, p. 45, 2019, doi: 10.36055/jip.v8i1.5601.
[4]  N. A. B. Rosli, W. A. Ibrahim, Z. Hassan, and A. H. Bin Sofian, “Review: Tropical tannin for engineering application,” Indones. J. Chem. , vol. 20, no. 1, pp. 248–256, 2020, doi: 10.22146/ijc.40877.
[5]  A. M. Shah, A. A. Rahim, S. A. Hamid, and S. Yahya, “Green inhibitors for copper corrosion by Mangrove tannin,” Int. J. Electrochem. Sci. , vol. 8, no. 2, pp. 2140–2153, 2013.
[6]  B. Mulyati, “Tanin dapat Dimanfaatkan Sebagai Inhibitor Korosi,” J. Ind. Elektro, dan Penerbangan , vol. 8, no. 1, pp. 1–4, 2019, [Online]. Available: http://jurnal.unnur.ac.id/index.php/indept/article/download/224/191
[7]  T. R. Saputra, A. Ngatin, and Y. T. Sarungu, “Penggunaan metode ekstraksi maserasi dan partisi pada tumbuhan cocor bebek (kalanchoe pinnata) dengan kepolaran berbeda,” Fuller. J. Chem. , vol. 3, no. 1, p. 5, 2018, doi: 10.37033/fjc.v3i1.26.
[8]  N. Mulyaningsih, C. Pramono, and R. T. Prasetyo, “Pengaruh Penambahan Inhibitor Organik Ekstrak Eceng Gondok Terhadap Laju Korosi,” J. Mech. Eng. , vol. 2, no. 2, 2018, doi: 10.31002/jom.v2i2.1438.
[9]  H. Kaco et al. , “Enhanced corrosion inhibition using purified tannin in HCL medium,” Malaysian J. Anal. Sci. , vol. 22, no. 6, pp. 931–942, 2018, doi: 10.17576/mjas-2018-2206-02.
[10]  L. Ms and M. T. Mv, “Phytochemical analysis and antimicrobial properties of Nypa fruticans Wurmb . from Kerala,” vol. 7, no. 4, pp. 688–693, 2018.
[11]  A. Kadarsah and S. G. Sari, “Kajian Potensi Tumbuhan Nipah ( Nypa fruticans Wurmb . ) di Desa Tabanio Kabupaten Tanah Laut,” vol. 1, no. 1, pp. 14–22, 2021.
[12]  M. Farid Hossain, “Utilization of Mangrove Forest Plant: Nipa Palm (Nypa fruticans Wurmb.),” Am. J. Agric. For. , vol. 3, no. 4, p. 156, 2015, doi: 10.11648/j.ajaf.20150304.16.
[13]  R. M. Radam, D. Ulfah, N. M. Sari, F. Kehutanan, and U. Lambung, “Kualitas Briket Arang dari Kulit Sabut Buah Nipah ( Nypa fruticans WURMB ) dalam Menghasilkan Energi,” J. Hutan Trop. , vol. 6, no. 1, pp. 52–62, 2018.
[14]  M. Mardiyana, D. Satriawan, and D. Prabowo, “Pembuatan Asap Cair Grade A Berbahan Dasar Kulit Buah Nipah (Nypa fruticans) Berbasis Teknologi Cyclone,” J. Agroindustri , vol. 11, no. 1, pp. 1–10, 2021, doi: 10.31186/j.agroindustri.11.1.1-10.
[15]  U. Ulikaryani, I. Fadlilah, and U. S. Jati, “Pengaruh Penambahan Ekstrak Kulit Buah Nipah sebagai Green Corrosion Inhibitor terhadap Laju Korosi pada Baja Karbon ST37,” J. Rekayasa Mesin , vol. 17, no. 3, p. 495, Dec. 2022, doi: 10.32497/jrm.v17i3.4012.
[16]  ASTM, “Standard Practice for Evaluating and Qualifying Oil Field and Refinery Corrosion Inhibitors Using Rotating Cage,” ASTM B. Stand. , vol. 06, no. Reapproved 2012, pp. 9–14, 2012.
[17]  ASTM, “Standard Reference Test Method For Making Potentiostatic and Potentiodynamic Anodic Polarization Measurements,” ASTM B. Stand. , vol. 08, no. Reapproved 1999, pp. 3–4, 2000.
[18]  M. I. El-tantawy, H. S. Gadow, I. G. Rashed, and A. E. S. Fouda, “Inhibition of Copper Corrosion by Rice Straw Extract in 2M Solution of Nitric Acid,” Biointerface Res. Appl. Chem. , vol. 12, no. 1, pp. 83–104, 2021, doi: 10.33263/briac121.083104.